150 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



El azufre en el acero dificulta el laminado y disminuye la re- 

 sistencia á la rotura y al alargamiento en frió, para obrar sobretodo 

 en el sentido de quitarle homogeneidad al metal. 



Influencia del fósforo. — El fósforo se reconoce general- 

 mente por la estructura hojosa que comunica el acero y que facilita 

 la desagregación del metal; obra como el carbono endureciéndolo. 

 Estos dos cuerpos se excluyen, pues, naturalmente. 



El hierro casi privado de carbono, puede contener hasta 0,6 por 

 cientode fósforo, conservándose maleable, y 0,1 por ciento solamen- 

 te si va acompañado de 0,5 á 0,6 por ciento de carbono. 



En los aceros que contienen 0,3 de fósforo y 0,2 á 0,3 por ciento 

 de carbono, los alargamientos no aumentan; pero si entonces agre- 

 gamos 0,1 por ciento de fósforo, aumenta la resistencia á la rotura 

 de 1,5 kilo por milímetro cuadrado y afecta ventajosamente el lí- 

 mite de elasticidad que alcanza algunas veces á 0,62 de la carga 

 de rotura . 



El fósforo en la proporción de 0,25 por ciento, proporción de la 

 que no conviene pasar, da rigidez y elasticidad á los aceros, pero 

 á causa de su débil estricción los convierte en poco flexibles y que- 

 bradizos. 



Los aceros fosforosos son fácilmente atacables por el agua aci- 

 dulada. 



Influencia del silicio. — El silicio endurece el acero como 

 e! carbono y el fósforo; hasta el tenor de 0,2 por ciento no altera las 

 propiedades generales del acero. 



Pero con 0,4 de carbono, hay que limitar la proporción de sili- 

 cio á 0,5; con 0,2 de carbono se puede llegar hasta 1 por ciento de 

 silicio, proporción límite en la cual el acero es todavía lamina- 

 ble. 



El silicio aumenta la resistencia de rotura y disminuye los alar- 

 gamientos, ejerciendo bajo este punto de vista una influencia igual 

 á un sexto de la que ejerce el carbono. Es preciso, pues, te- 

 ner el silicio en los aceros destinados á sufrir flexiones y choques. 



Muchas veces se ha culpado al silicio de defectos que deben atri- 

 buirse á escorias interpuestas. Este es el caso de los hierros y ace- 

 ros pudlados, en general. . 



Influencia del manganeso. —- En los aceros Bessemer y 



